DES Sciences. ^6^ 



Les paîns de liquation réfuitant de l'une & de l'autre 

 de ces fontes , font liquéfiés de la manière indiquée , 

 chapitre II, ou dans le fourneau de réverbère , planc/ie ^ , 

 dans lequel l'on en fera le reflliage en même temps. 



On doit faire les eflàis de l'œuvre provenant de la 

 liquation de ces pièces , afin de s'aflurer de fa teneur en 

 argent. Si toutes les opérations antérieures aux dernières 

 ont été bien faites, cet oeuvre ne contiendra tout au plus 

 qu'une once d'argent par quintal; ainfi il n'y auroit pas 

 de profit à le palier à l'afiinage en cet état- C'efi; pourquoi 

 on le conlervera pour fervir de plomb d'addition dans les 

 mélanges des rafraîchi démens que l'on fera par la fuite. 

 En ce cas , on a égard à fa teneur en argent pour faire 

 fes calculs. J'ai dit, en parlant du rafraîchillement , que la 

 litharge convenoit mieux pour ftrvir d'addition que le 

 plomb; c'ell pourquoi, dans la circonflance dont il s'agit, 

 je confeillerois de n'ajouter qu'un tiers. d'œuvre , & les 

 deux autres tiers en litharge. Je crois que la raifon en efl; 

 palpable, fur - tout fi l'on fe rappelle ce que j'ai dit, 

 chapiire IT , en traitant de la manièie de faire les mélanges 

 dans tous les cas. 



CHAPITRE VIII. 



Du Raffinage de l'argent affiné. 



L'argent, après avoir fait fon éclair dans la grande 

 coupelle .contient encore environ un vingtième de plomb. 

 C'eft pour lui enlever ce plomb qu'on le parte à une 

 féconde opération, qu'on nomme raffi/iûge ; car, quand 

 cet argent fe trouveroit au titre convenable pour être 

 employé , foit à la monnoie, foit par les orfèvres, le plomb 

 qu'il contient n'elt pas un alliage prrypre à lui donner la 

 lolidité requife dans les ouvrages qu'on en fait ; il en 

 ternit même l'éclat S: empêche qu'i'i foit fonore : le cuivre 

 lui convient mieux à tous égards 



Mém. lySS. C c c c 



